434 G A N 



Toute préparation par des moyens mécaniques seroit pro- 

 bablement beaucoup plus dispendieuse. Le produit , appelé 

 antimoine cru, est ici du minerai sans gangue , mais tou- 

 jours à l'état de sulfure , et ce n'est que par des opérations 

 subséquentes qu'on sépare l'antimoine du soufre auquel 

 il est combiné. 



Dans la fusion des minerais préparés mécaniquement, les 

 portions de gangues restées dans les schlichs , forment des 

 scories vitreuses qui se rassemblent à la surface du bain 

 formé par les métaux fondus. Il est important alors de mé- 

 langer les divers minerais, de manière que les différentes 

 substances terreuses des gangues facilitent leur fusion réci- 

 proque, pourque l'ensemble exige 1 emploi de moins de com- 

 bustible. Quand une même espèce de gangue est trop abon- 

 dante , il est quelquefois nécessaire d'ajouter au mélange , 

 avant de le jeter dans le fourneau, une autre substance pier- 

 reuse, afin que le tout devienne plus fusible. C'est d'après 

 un principe analogue , qu'on ajoute , dans les bauts four- 

 neaux, de la casline ou de la pierre calcaire aux minerais de 

 fer siliceux ou argileux, et de Varbue ou de l'argile aux mine- 

 rais calcaires. 



Quelquefois les gangues ainsi que les substances pierreuses 

 ajoutées, sont destinées, dans la fusion , à s'emparer d'une 

 des substances métalliques pour l'entraîner dans les scories. 

 C'est ainsi qu'aux usines à cuivre de Chessy et Saint-Bel, on 

 emploie avec grand avantage le quarz pour scoriiier le fer et 

 faciliter la séparation du cuivre. 



Les scories formées par la fusion des gangues retiennent 

 et emportent toujours des métaux , soit mélangés avec elles, 

 soit entièrement combinés. On sépare les premiers par le 

 bocardage. Quant aux seconds , lorsque les scories sont 

 trop riches, on les fait repasser au fourneau avec d'autres 

 minerais; mais le but continuel du métallurgiste doit être de 

 proportionner tellement les mélanges des substances à fon- 

 dre , que les scories ne retiennent que le moins possible des 

 parties métalliques. Il faut, pour parvenir à ce résultat, s'é- 

 clairer à la fois et par une saine théorie et par des expériences 

 nombreuses.. 



Dans le traitement des minerais d'or ou d' argent par l'a- 

 malgamation , les gangues ne paroissent jouer aucun rôle 

 particulier; seulement plus elles sont abondantes, plus elles 

 enveloppent les minerais , et plus elles nuisent à l'action du 

 mercure sur les parties métalliques. Il est donc nécessaire, 

 comme pour la fusion, qu'une préparation mécanique con- 

 venable ait diminué autant que possible la proportion des 



